7n 



= 2,683, und bei dei* Korallen-rothen Abänderung von Corü' 

 villers = 2,651. Diese Zahlen entsprechen ungefähr jenen 

 des Oligoklas ; aus der Analyse ergibt sich indessen, dass der 

 erwähnte Feldspath nicht dazu gezählt werden darf. Nach der 

 Calcination wiegt die zuerst erwähnte Abänderung nur 2,621. 

 Die Härte ist etwas geringer, als 6. Die Krystalle dieses Feld- 

 spathes stehen in Grösse und vollendeter Ausbildung jenen des 

 Orthoklases bei weitem nach. Auffallend ist, dass die weisse 

 so wie die rothe Abänderung, obwohl in ihrer chemischen 

 Zusammensetzung sehr wenig verschieden, in der Deutlichkeit 

 ihrer Blätter-Durchgänge ziemlich auffaliend von einander ab- 

 weichen. — — Versuche vor dem Löthrohr ergaben, dass 

 beide Feldspath-Abändernngen bei Weitem leichter schmelzen, 

 als Orthoklas, und ein milchweisses w enig blasiges Glas geben. 

 Im geschlossenen Kolben erhält man Wasser. In Borax leicht 

 lösbar zur weissen durchscheinenden Kugel ; mit Phosphorsalz 

 scbwieriger, jedoch vollkommen lösbar; mit kohlensaurem Na- 

 tron behandelt bleiben aufgeblähte Skelette in der Perle, 

 welche sich krystallinisch zeigt, undurchsichtig und gelblich- 

 weiss; auf Platin-Blech iässt die rothe Abänderung eine äusserst 

 schwache Mangan Spur erkeinien. 



Die Analysen I. und II. beim weissen Feldspath von Ser- 

 vance (Ä), wie beim rothen von Coramllers (B) wurden mit 

 kohlensaurem Natron und die Analyse III. mit Wasser-haltiger 

 Fluor-Säure angestellt. Die Ergebnisse waren : 



A. 



h II. III. Mittel. Sauerstoff, ^^^^fl^' 



Kieselerde .... 58,75 . 59,08 . — . 58,92 , . . 30,614 . 8 



Thonerde und Spur ( 

 von Eisonoxyd . J 



1,294 \ 

 0,163 f 



— . 25,09 . 25,00 . 25,05 . . . 11,708 . 3 



Mangan-Protoxyd . . — . Spur . — . Spur 



Kalkerde ..... — . 4,64 . — . 5,64 



Talkerde _ . 0,36 . 0,46 . 0,41 



Natron — . — . 7,20 . 7,20 . 1,842 ) 4,044 . l 



Kali — . — . 2,06 . 2,06 . 0,349 



Wasser — . 1,29 . 1,26 . 1,27 ^ . 1,129 



99,55. 



49* 



